736 azluzs Ilse ir Kafl Bock, 
Er erreicht für ‚die Platte V,‘ einen Wert von 9°, und nimmt bei 
höherem H mit 6, langsam ab. Für ZH = 2050 Gauss ist (p —y) im 
Maximum noch 3° 20°. a 
Die. Sättigungsintensität Oma. ist für die Platte V, etwas A 
kleiner, als sie für reines Eisen gefunden wurde. Sie wurde bei dn 
vorliegenden -Messungen nicht: für alle Platten bestimmt, sondern 
nur für die folgenden: ee. 
Platte 2: Geige 2 
I 212,1 Be 
II 215,1 ve 
II, 212,6 
III, 212,8 
Y; 208,6 
Vi 212,0 
v2, io 215; nn 
VL . 25%207,8 a 
Diese Resultate sind durchwegs kleiner als der von Weiss’) 
für Kohlswa-Eisen gefundene: 6. = 216,5, welches allerdings = 
nur 0,223°/0 Verunreinigungen enthält. Die einzelnen Werte weisen 
hier beträchtliche Differenzen auf, wovon besonders die zwischen 4 
den Platten V—VIII auffallend sind, die von gleichen Schmelz- ; 
versuchen stammen und trotzdem Unterschiede bis zu 4°/o aufweisen. 
Es ist dazu zu bemerken, dass es sich hier, wie die Analyse zeigte, 
um viel weniger reines Eisen handelte, und dass zudem die Aichung 
des Apparates zur Bestimmung von 6, bei weitem nicht so genau 
war wie die relativen Resultate, die er lieferte. Ich schätze den: 2 
möglichen: Fehler dort: wegen der möglichen nicht ganz gleichen B 
Lage der Platten innerhalb der Spule auf mindestens 1°/o, sodann 
können die Wägungen ebenfalls einen Einfluss haben, der hier gut 
1°/o ausmachen kann, und schliesslich ist nicht zu vergessen, dass 
das von de Freudenreich erhaltene Schmelzgut nicht den Eindruck 
vollständiger Homogenität machte, so dass auch dort mit der Mög- 
lichkeit einer etwas ungleichen Verteilung der Verunreinigungen 
gerechnet werden muss. 
Anschliessend gibt Figur 7 noch die Darstellung der graphischen 
Kombination von 6, und 6, für verschiedene 4, wobei die äusserste ee 
Kurve den Sättigungskreis wiedergibt. Es zeigt sich hier deutlich, 
dass zwischen diesen Kurven und den entsprechenden für Pyrrhotin 
wesentliche Unterschiede bestehen. Erstens ist hier nicht schon für 
a 
!) P. Weiss, J. de Phys. 1910. - 
